— lo- 

 in dem Pyknometer zeigte, wurde dabei in der Tliat 

 alle Luft ausgetrieben. Diese etwaige Fehlerquelle war 

 also ausgeschieden, dagegen konnte bei diesem Verfah- 

 ren eine bleibende Dehnung der Metallcylinder statt- 

 finden, die ebenfalls erniedrigend auf die Dichte wirkte, 

 obgleich nicht recht einzusehen ist, warum sie unter- 

 halb der ursprünglichen sinken sollte, da die Metalle 

 vorher im luftleeren Eaum von ihrem Erstarrunspunkte 

 an abgekühlt waren. 



Möglich wäre als Fehlerquelle noch die beim Be- 

 handeln in Wasser, und durch etwa zwölfstündiges 

 Stehenlassen darin, unvermeidliche Oxydation. Um deren 

 Grösse kennen zu lernen, wurde die Dichte des, die 

 Oxydhaut am deutlichsten zeigenden, Bleies bestimmt. 

 Es wurde gefunden die Dichte des Pb : 

 abgedreht und frisch poliert = 11,3307 



vorher mit Oxydhaut = 11,3296 



0,0009 



ein Wert der also innerhalb der Fehlergrenze liegt, 

 während die beobachteten Eückgänge mit einer Aus- 

 nahme diese weit überschreiten. 



Der möglichen Fehler bin ich mir also, wie hier 

 gezeigt, völlig bewusst. 



Gegen diese Erklärung der x\.bnahme aus möglichen 

 Fehlerquellen sprechen, dass nur die destillierten Me- 

 talle und dazu das dichteste Kupfer, das nicht einmal 

 auf den höchsten Druck noch gepresst war, diese Er- 

 scheinung zeigen, während doch die weniger dichten 

 B,0ros Kupfer für etwa einzupressende Luft empfänglichere 

 Objekte hätten sein sollen. Weiter spricht dagegen, dass 

 die gleiche, sagen wir — Unregelmässigkeit, — sich auch 

 an Zahlen andrer Forscher findet. Aber, und das muss 

 der Wahrheit gemäss denn doch hier betont werden, 



